AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 181 
subi un allongement de trente fois environ sa longueur. 
Le recuit, auquel nous avons soumis tous nos fils, 
était probablement insuffisant pour ramener l’état doux, 
antérieur à l’écrouissage. L’acier à 36 ”/, de nickel, 
accuse une hystérésis beaucoup plus faible que le fer. 
C’est déjà un acier doux. 
Quant au nickel nous citons quelques données, dues 
à Ewing, indiquées par Warburg (Loc. cit.). Ces nom- 
bres sont relatifs à un cycle presque complet 
Nickel H B W Champ coerciti, 
Dur, étiré + 104 5400 25400 18.5 
Doux, recuit + 100 5120 11200 Fes 
Par son hystérésis l’échantillon que nous avons étu- 
dié se rapproche donc beaucoup du nickel doux de 
Ewing. Il se distinguait de tous les autres corps que 
nous avons étudiés par ses propriétés mécaniques. 
Etiré à un diamètre de 0.065", il se montrait très 
élastique et résistant même sans être recuit. Les 
faisceaux de nickel se préparaient facilement et se con- 
servaient bien, tandis que la préparation des autres 
faisceaux présentait beaucoup de difficultés; souvent 
même les plus grandes précautions étaient insuffisantes 
pour prévenir de fréquentes ruptures des fils qui les con- 
stituaient. L’acier à 45 ‘/, de nickel, présentant un 
maximum d’hystérésis de 10700 ergs, peut être consi- 
déré comme un corps doux. 
L’allure des courbes d’hystérésis vérifie le fait, déjà 
mentionné, que la limite de saturation se trouve d’au- 
tant plus loin que le corps étudié est plus dur. La satu- 
ration est pratiquement afteinte à 108 c. g. s. pour 
lacier à 45 */, de nickel. Pour tous les autres corps 
elle se trouve an delà de la limite supérieure de nos 
expériences. 
